130 
DE L’ARGENT. 
Cette perte se compose : 
gr. 
a. De gaz et de métal volatilisé. 0,009.00 
b. De composés solubles de calcium et d’argent . . . 0,002.30 
Un kilogramme d’argent perd 34 milligrammes formés de gaz et de métal 
volatilisé. 
II. 
La charge de la nacelle de porcelaine se composait : 
1° De trois culots d’argent et de deux disques du même métal, provenant 
de la réduction, à froid, d’une solution ammoniacale d’azotate d’argent, par 
un mélange de solution ammoniacale de sulfate cuivrique et de sulfite 
d’ammonium. Le métal avait été affiné au chalumeau aérhydrique dans une 
coupelle de phosphate basique de calcium pur et refroidi ensuite dans le 
dard rendu réducteur. Sa préparation a eu lieu en 1863; 
2° De deux barreaux et de cinq disques d’argent, provenant de la 
compression et de la frappe de cinq blocs du même métal que les barreaux. 
Les barreaux et les blocs ont été prélevés, en 1861, sur la barre du poids 
de 2873 grammes, obtenue d’une seule coulée, décrite pages 31 et 32 des 
Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, etc. 
gr. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine.39,744.00 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 439,570.00 
c. Poids de l’argent. 419,826.00 
d. Poids de la nacelle et de l’argent chauffés, pendant 
six heures et demie, entre le rouge naissant et le rouge 
sombre dans le vide et refroidis ensuite dans le vide. . . 459,561.00 
e. Poids de la nacelle après l’enlèvement de l’argent . . 39,744.00 
f. Perle de poids de l’argent. 0,009.00 
Un kilogramme d’argent perd 21 mg ,4. 
